Electroplating
ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, যা ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল ডিপোজিশন বা ইলেক্ট্রোডিপোজিশন নামেও পরিচিত, একটি সরাসরি বৈদ্যুতিক প্রবাহের মাধ্যমে সেই ধাতুর ক্যাটায়ন হ্রাসের মাধ্যমে একটি কঠিন স্তরের উপর ধাতব আবরণ তৈরির একটি প্রক্রিয়া। প্রলেপ দেওয়া অংশটি একটি তড়িৎবিশ্লেষ্য কোষের ক্যাথোড (ঋণাত্মক বিদ্যুদ্বাহক) হিসাবে কাজ করে; তড়িৎবিশ্লেষ্যটি হল প্রলেপ দেওয়া ধাতুর লবণের একটি দ্রবণ; এবং অ্যানোড (ধনাত্মক বিদ্যুদ্বাহক) সাধারণত হয় সেই ধাতুর একটি ব্লক, অথবা কিছু নিষ্ক্রিয় পরিবাহী উপাদান। একটি বাহ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। ইলেক্ট্রোপ্লেটিং শিল্প এবং আলংকারিক শিল্পে বস্তুর পৃষ্ঠের গুণাবলী উন্নত করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়-যেমন ঘর্ষণ এবং ক্ষয় প্রতিরোধ, তৈলাক্ততা, প্রতিফলন, বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা বা চেহারা। এটি আন্ডারসাইজড বা জীর্ণ অংশগুলিতে পুরুত্ব তৈরি করতে বা জটিল আকৃতির ধাতব প্লেট তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়, যাকে ইলেক্ট্রোফর্মিং বলা হয়। এটি মুদ্রিত বর্তনী বোর্ড গঠনে তামা এবং অন্যান্য পরিবাহী জমা করতে এবং সমন্বিত বর্তনীতে তামার আন্তঃসংযোগ স্থাপনে ব্যবহৃত হয়। এটি তামার মতো ধাতু শুদ্ধ করতেও ব্যবহৃত হয়। "ইলেক্ট্রোপ্লেটিং" শব্দটি মাঝে মাঝে এমন প্রক্রিয়াগুলির জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে যা একটি কঠিন স্তরের উপর অ্যানায়নগুলির জারণ অর্জনের জন্য বৈদ্যুতিক প্রবাহ ব্যবহার করে, যেমন সিলভার/সিলভার-ক্লোরাইড (এ. জি. সি. এল) বিদ্যুদ্বাহক তৈরি করতে সিলভার তারের উপর সিলভার ক্লোরাইড গঠনের ক্ষেত্রে। ইলেক্ট্রোপলিশিং, একটি প্রক্রিয়া যা একটি ধাতব বস্তুর পৃষ্ঠ থেকে ধাতব ক্যাটায়নগুলি অপসারণ করতে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ব্যবহার করে, এটি তড়িৎপ্রলেপ প্রক্রিয়ার বিপরীত। নিক্ষেপ ক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি যা তড়িৎপ্রলেপযুক্ত তড়িৎপ্রবাহের অভিন্নতার একটি পরিমাপ প্রদান করে এবং ফলস্বরূপ তড়িৎপ্রলেপযুক্ত ধাতুর পুরুত্বের অভিন্নতা, যে অংশটি আনোডের কাছাকাছি সেই অঞ্চলের তুলনায় যা তার থেকে অনেক দূরে। এটি মূলত ইলেক্ট্রোপ্লেটিং দ্রবণের গঠন এবং তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। প্রক্রিয়া তড়িৎবিশ্লেষ্য আবরণ কোষে তড়িৎবিশ্লেষ্যে জমা হওয়ার জন্য ধাতুর ধনাত্মক আয়ন (ক্যাটায়ন) থাকা উচিত। এই ক্যাটায়নগুলি শূন্য ভ্যালেন্স অবস্থায় ক্যাথোডে ধাতুতে হ্রাস করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, তামার ধাতুপট্টাবৃতকরণের জন্য তড়িৎবিশ্লেষ্যটি তামার (II) সালফেটের একটি দ্রবণ হতে পারে, যা সিইউ2 + ক্যাটায়ন এবং অ্যানিয়নে বিচ্ছিন্ন হয়। ক্যাথোডে, দুটি ইলেকট্রন অর্জন করে Cu2 + ধাতব তামায় পরিণত হয়। যখন অ্যানোডটি ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয় যা ক্যাথোডে লেপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়, তখন অ্যানোডে বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে, যা এটিকে দ্রবীভূত ক্যাটিয়নে পরিণত করে। উদাহরণস্বরূপ, তামা দুটি ইলেকট্রন হারিয়ে অ্যানোডে সিইউ2 +-এ জারিত হবে। এই ক্ষেত্রে, যে হারে অ্যানোড দ্রবীভূত হয় তা ক্যাথোড ধাতুপট্টাবৃত হওয়ার হারের সমান হবে এবং এইভাবে ইলেক্ট্রোলাইট স্নানের আয়নগুলি অ্যানোড দ্বারা ক্রমাগত পুনরায় পূরণ করা হয়। মোট ফলাফল হল অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে ধাতুর কার্যকর স্থানান্তর। পরিবর্তে আনোড এমন একটি উপাদান দিয়ে তৈরি হতে পারে যা তড়িৎরাসাযনিক জারণ প্রতিরোধ করে, যেমন সীসা বা কার্বন। এর পরিবর্তে অ্যানোডে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং অন্যান্য কিছু উপজাত উৎপাদিত হয়। এই ক্ষেত্রে, ধাতুর আয়নগুলিকে দ্রবণ থেকে বের করার সময় অবশ্যই স্নানের সময় (ক্রমাগত বা পর্যায়ক্রমে) পুনরায় পূরণ করতে হবে। প্রলেপ সাধারণত একটি একক ধাতব উপাদান, কোনও মিশ্র ধাতু নয়। যাইহোক, কিছু মিশ্র ধাতু বৈদ্যুতিন জমা হতে পারে, বিশেষত পিতল এবং সোল্ডার। ধাতুপট্টাবৃত "মিশ্র ধাতু" "প্রকৃত মিশ্র ধাতু" (কঠিন সমাধান) নয়, বরং এগুলি ধাতব ধাতুর ক্ষুদ্র স্ফটিক। ধাতুপট্টাবৃত সোল্ডারের ক্ষেত্রে, কখনও কখনও একটি প্রকৃত মিশ্র ধাতু থাকা প্রয়োজন বলে মনে করা হয় এবং ধাতুপট্টাবৃত সোল্ডারটি গলিয়ে দেওয়া হয় যাতে টিন এবং সীসা একটি প্রকৃত মিশ্রণে একত্রিত হতে পারে। প্রকৃত মিশ্র ধাতুটি ধাতুপট্টাবৃত মিশ্রণের চেয়ে বেশি ক্ষয়-প্রতিরোধী। অনেক ধাতুপট্টাবৃত স্নানের মধ্যে জমা হওয়া ধাতুর সায়ানাইড ছাড়াও অন্যান্য ধাতুর সায়ানাইড (যেমন পটাসিয়াম সায়ানাইড) অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই মুক্ত সায়ানাইডগুলি অ্যানোড ক্ষয়কে সহজতর করে, একটি ধ্রুবক ধাতব আয়ন স্তর বজায় রাখতে সহায়তা করে এবং পরিবাহিতা অবদান রাখে। উপরন্তু, কার্বনেট এবং ফসফেটের মতো অ-ধাতব রাসায়নিকগুলি পরিবাহিতা বাড়ানোর জন্য যোগ করা যেতে পারে। যখন স্তরটির নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় ধাতুপট্টাবৃতকরণ পছন্দসই হয় না, তখন স্তরটির সংস্পর্শে আসা থেকে স্নানকে প্রতিরোধ করার জন্য স্টপ-অফ প্রয়োগ করা হয়। সাধারণ স্টপ-অফগুলির মধ্যে রয়েছে টেপ, ফয়েল, বার্ণিশ এবং মোম। একটি প্লেটিং-এর সমানভাবে ঢেকে রাখার ক্ষমতাকে বলা হয় নিক্ষেপ করার ক্ষমতা; নিক্ষেপ করার ক্ষমতা যত ভালো হবে, আবরণ তত বেশি অভিন্ন হবে। প্রাথমিকভাবে, স্ট্রাইক বা ফ্ল্যাশ নামে একটি বিশেষ ধাতুপট্টাবৃত আমানত উচ্চ মানের এবং স্তরটির সাথে ভাল আনুগত্য সহ একটি খুব পাতলা (সাধারণত 0.1 মাইক্রোমিটারের কম পুরু) ধাতুপট্টাবৃত তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি পরবর্তী ধাতুপট্টাবৃত প্রক্রিয়ার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। একটি স্ট্রাইক একটি উচ্চ বিদ্যুৎ ঘনত্ব এবং কম আয়ন ঘনত্ব সহ একটি স্নান ব্যবহার করে। প্রক্রিয়াটি ধীর, তাই পছন্দসই আঘাতের পুরুত্ব পাওয়ার পরে আরও দক্ষ ধাতুপট্টাবৃত প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। আঘাত করার পদ্ধতিটি বিভিন্ন ধাতুর প্রলেপ দেওয়ার সাথেও ব্যবহার করা হয়। যদি জারা প্রতিরোধের উন্নতির জন্য একটি ধাতুর উপর এক ধরনের আমানত স্থাপন করা কাম্য হয় তবে এই ধাতুটির সাবস্ট্রেটে সহজাতভাবে দুর্বল আনুগত্য থাকে, তবে একটি স্ট্রাইক প্রথমে জমা করা যেতে পারে যা উভয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই পরিস্থিতির একটি উদাহরণ হল দস্তা মিশ্র ধাতুতে তড়িৎবিশ্লেষ্য নিকেলের দুর্বল আনুগত্য, এই ক্ষেত্রে একটি তামার আঘাত ব্যবহার করা হয়, যা উভয়কেই ভালভাবে মেনে চলে। পালস ইলেক্ট্রোপ্লেটিং পালস ইলেক্ট্রোপ্লেটিং বা পালস ইলেক্ট্রোডিপোজিশন (পি. ই. ডি) প্রক্রিয়ায় দুটি ভিন্ন মানের মধ্যে বৈদ্যুতিক সম্ভাব্যতা বা কারেন্টের দ্রুত পরিবর্তন জড়িত যার ফলে শূন্য কারেন্ট দ্বারা পৃথক সমান প্রশস্ততা, সময়কাল এবং মেরুকরণের পালসের একটি সিরিজ তৈরি হয়। নাড়ির প্রশস্ততা এবং প্রস্থ পরিবর্তন করে, জমা হওয়া ফিল্মের গঠন এবং পুরুত্ব পরিবর্তন করা সম্ভব। পালস ইলেক্ট্রোপ্লেটিংয়ের পরীক্ষামূলক পরামিতিগুলি সাধারণত শীর্ষ বিদ্যুৎ/সম্ভাব্যতা, শুল্ক চক্র, ফ্রিকোয়েন্সি এবং কার্যকর বিদ্যুৎ/সম্ভাব্যতা নিয়ে গঠিত। সর্বোচ্চ তড়িৎপ্রবাহ/সম্ভাব্যতা হল তড়িৎপ্রলেপযুক্ত তড়িৎপ্রবাহ বা সম্ভাবনার সর্বোচ্চ বিন্যাস। শুল্ক চক্র হল বর্তমান বা সম্ভাব্য প্রয়োগের সাথে একটি নির্দিষ্ট ইলেক্ট্রোপ্লেটিং সময়কালে সময়ের কার্যকর অংশ। কার্যকরী বিদ্যুৎ/সম্ভাব্যতা গণনা করা হয় শুল্ক চক্র এবং বর্তমান বা সম্ভাবনার সর্বোচ্চ মানকে গুণ করে। পালস ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ইলেক্ট্রোপ্লেটেড ফিল্মের গুণমান উন্নত করতে এবং দ্রুত নিক্ষেপণের সময় নির্মিত অভ্যন্তরীণ চাপ মুক্ত করতে সহায়তা করতে পারে। স্বল্প-দায়িত্ব চক্র এবং উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির সংমিশ্রণ পৃষ্ঠের ফাটল হ্রাস করতে পারে। যাইহোক, ধ্রুবক কার্যকর বিদ্যুৎ বা সম্ভাব্যতা বজায় রাখার জন্য, উচ্চ বিদ্যুৎ/সম্ভাব্যতা এবং দ্রুত সুইচ সরবরাহের জন্য একটি উচ্চ-কার্যকারিতা বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন হতে পারে। পালস ইলেক্ট্রোপ্লেটিংয়ের আরেকটি সাধারণ সমস্যা হ 'ল বিপরীত ইলেক্ট্রোপ্লেটিংয়ের সময় অ্যানোড উপাদানটি ধাতুপট্টাবৃত এবং দূষিত হতে পারে, বিশেষত প্ল্যাটিনামের মতো উচ্চ ব্যয়বহুল, নিষ্ক্রিয় বিদ্যুদ্বাহকের জন্য। পালস ইলেক্ট্রোপ্লেটিংকে প্রভাবিত করে এমন অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে রয়েছে তাপমাত্রা, অ্যানোড-থেকে-ক্যাথোডের ব্যবধান এবং আলোড়ন। কখনও কখনও জমা হওয়ার হার বাড়ানোর জন্য উত্তপ্ত ইলেক্ট্রোপ্লেটিং বাথ-এ পালস ইলেক্ট্রোপ্লেটিং করা যেতে পারে কারণ আরহেনিয়াস আইন অনুসারে বেশিরভাগ রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার তাপমাত্রার সাথে তাত্পর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায়। অ্যানোড-থেকে-ক্যাথোডের ব্যবধান অ্যানোড এবং ক্যাথোডের মধ্যে বর্তমান বণ্টনের সাথে সম্পর্কিত। নমুনা এলাকার অনুপাতের মধ্যে ছোট ব্যবধান কারেন্টের অসম বণ্টনের কারণ হতে পারে এবং ধাতুপট্টাবৃত নমুনার পৃষ্ঠের টপোলজিকে প্রভাবিত করতে পারে। নাড়লে ধাতব আয়নগুলির স্থানান্তর/বিস্তারের হার বাল্ক দ্রবণ থেকে বিদ্যুদ্বাহক পৃষ্ঠে বৃদ্ধি পেতে পারে। বিভিন্ন ধাতব ইলেক্ট্রোপ্লেটিং প্রক্রিয়ার জন্য আলোড়ন সেটিং পরিবর্তিত হয়। ব্রাশ ইলেকট্রোপ্লেটিং একটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত প্রক্রিয়া হল ব্রাশ ইলেকট্রোপ্লেটিং, যেখানে স্থানীয় এলাকা বা সম্পূর্ণ আইটেমগুলি ধাতুপট্টাবৃত দ্রবণ দিয়ে স্যাচুরেটেড ব্রাশ ব্যবহার করে ধাতুপট্টাবৃত করা হয়। ব্রাশ, সাধারণত একটি স্টেইনলেস স্টিল বডি যা একটি শোষক কাপড়ের উপাদান দিয়ে মোড়ানো থাকে যা উভয়ই ধাতুপট্টাবৃত দ্রবণ ধারণ করে এবং ধাতুপট্টাবৃত আইটেমের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রোধ করে, একটি কম ভোল্টেজ সরাসরি বিদ্যুৎ উৎসের অ্যানোডের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং ধাতুপট্টাবৃত আইটেমটি ক্যাথোডের সাথে সংযুক্ত থাকে। অপারেটর ব্রাশটিকে ধাতুপট্টাবৃত দ্রবণে ডুবিয়ে দেয় এবং তারপরে এটি বস্তুর উপর প্রয়োগ করে, ধাতুপট্টাবৃত উপাদানের সমান বিতরণ পেতে ব্রাশটি ক্রমাগত নড়াচড়া করে। ট্যাঙ্ক প্লেটিংয়ের তুলনায় ব্রাশ ইলেক্ট্রোপ্লেটিংয়ের বেশ কয়েকটি সুবিধা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বহনযোগ্যতা, এমন জিনিসগুলি প্লেট করার ক্ষমতা যা কোনও কারণে ট্যাঙ্ক প্লেট করা যায় না (একটি অ্যাপ্লিকেশন ছিল বিল্ডিং পুনরুদ্ধারে খুব বড় আলংকারিক সমর্থন কলামের অংশগুলির প্লেটিং), কম বা কোনও মাস্কিংয়ের প্রয়োজনীয়তা নেই এবং তুলনামূলকভাবে কম প্লেটিং সমাধানের পরিমাণের প্রয়োজনীয়তা। ট্যাঙ্ক প্লেটিংয়ের তুলনায় অসুবিধাগুলির মধ্যে বৃহত্তর অপারেটরের সম্পৃক্ততা (ট্যাঙ্ক প্লেটিং প্রায়শই ন্যূনতম মনোযোগ দিয়ে করা যেতে পারে) এবং প্লেটের পুরুত্ব অর্জনে অক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। ব্যারেল প্লেটিং বৈদ্যুতিন প্লেটিং-এর এই কৌশলটি শিল্পে প্রচুর সংখ্যক ছোট বস্তুর জন্য ব্যবহৃত সবচেয়ে সাধারণ কৌশলগুলির মধ্যে একটি। বস্তুগুলি একটি ব্যারেল-আকৃতির অ-পরিবাহী খাঁচায় স্থাপন করা হয় এবং তারপরে ধাতুর দ্রবীভূত আয়নযুক্ত রাসায়নিক স্নানের মধ্যে নিমজ্জিত করা হয়, যা তাদের উপর ধাতুপট্টাবৃত করা হয়। ব্যারেলটি তখন ঘোরানো হয় এবং ব্যারেলের বিভিন্ন টুকরোগুলির মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক স্রোত প্রবাহিত হয় যা একে অপরকে স্পর্শ করার সাথে সাথে সার্কিটগুলি সম্পূর্ণ করে। ফলাফলটি একটি খুব অভিন্ন এবং দক্ষ ধাতুপট্টাবৃত প্রক্রিয়া, যদিও ধাতুপট্টাবৃত প্রক্রিয়া চলাকালীন শেষ পণ্যগুলির সমাপ্তি সম্ভবত ঘর্ষণের শিকার হবে। এটি অত্যন্ত আলংকারিক বা সুনির্দিষ্টভাবে তৈরি জিনিসের জন্য অনুপযুক্ত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সফল ইলেক্ট্রোপ্লেটিংয়ের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য, কারণ তেলের আণবিক স্তরগুলি আবরণের আঠালো হওয়া প্রতিরোধ করতে পারে। এ. এস. টি. এম. বি. 322 হল তড়িৎপ্রলেপ দেওয়ার আগে ধাতু পরিষ্কার করার জন্য একটি আদর্শ নির্দেশিকা। পরিষ্কার করার মধ্যে রয়েছে দ্রাবক পরিষ্কার করা, গরম ক্ষারীয় ডিটারজেন্ট পরিষ্কার করা, বৈদ্যুতিন পরিষ্কার করা এবং অ্যাসিড ট্রিটমেন্ট ইত্যাদি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য সবচেয়ে সাধারণ শিল্প পরীক্ষা হল ওয়াটারব্রেক পরীক্ষা, যেখানে পৃষ্ঠটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধুয়ে এবং উল্লম্বভাবে রাখা হয়। তেলের মতো হাইড্রোফোবিক দূষকগুলি জলের পুঁতি তৈরি করে এবং ভেঙে যায়, যার ফলে জল দ্রুত নিষ্কাশিত হয়। নিখুঁতভাবে পরিষ্কার ধাতব পৃষ্ঠগুলি হাইড্রোফিলিক এবং জলের একটি অবিচ্ছিন্ন শীট ধরে রাখবে যা পুঁতি বা নিষ্কাশন করে না। এ. এস. টি. এম এফ22 এই পরীক্ষার একটি সংস্করণ বর্ণনা করে। এই পরীক্ষাটি হাইড্রোফিলিক দূষকগুলি সনাক্ত করে না, তবে বৈদ্যুতিক আবরণ এগুলিকে সহজেই স্থানচ্যুত করতে পারে কারণ সমাধানগুলি জল-ভিত্তিক। সাবানের মতো সার্ফ্যাক্ট্যান্টগুলি পরীক্ষার সংবেদনশীলতা হ্রাস করে এবং অবশ্যই ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে। পরীক্ষা কোষ এবং বৈশিষ্ট্য নিক্ষেপ ক্ষমতা নিক্ষেপ ক্ষমতা (বা ম্যাক্রো নিক্ষেপ ক্ষমতা) একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি যা তড়িৎপ্রলেপ প্রবাহের অভিন্নতা এবং ফলস্বরূপ তড়িৎপ্রলেপযুক্ত ধাতুর পুরুত্বের অভিন্নতার একটি পরিমাপ প্রদান করে, যে অংশটি অ্যানোডের কাছাকাছি রয়েছে তার তুলনায় যে অঞ্চলগুলি তার থেকে দূরে রয়েছে। এটি মূলত ইলেক্ট্রোপ্লেটিং দ্রবণের গঠন এবং তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। মাইক্রো থ্রোয়িং পাওয়ার বলতে বোঝায় যে কোনও প্রক্রিয়া থ্রু-হোলের মতো কোটের ছোট ছোট ফাঁকগুলি কতটা পূরণ করতে পারে। নিক্ষেপ ক্ষমতার পরিমাণগত পরিমাপ বিভিন্ন নিয়মাবলী দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। এই পরিমাপগুলি দুটি অনুপাত থেকে উদ্ভূত হয়ঃ ক্যাথোডের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ধাতুপট্টাবৃত পুরুত্বের অনুপাত অ্যানোডের "কাছাকাছি" এবং ক্যাথোড থেকে "দূরে" একটি অঞ্চলের পুরুত্বের অনুপাত; এবং ইলেক্ট্রোলাইটের মাধ্যমে এই অঞ্চলগুলির দূরত্বের অনুপাত অ্যানোডের সাথে। উদাহরণস্বরূপ, একটি হ্যারিং-ব্লাম কোষে, তার দুটি স্বাধীন ক্যাথোডের জন্য, এবং একটি কোষের উৎপাদনকারী ধাতুপট্টাবৃত পুরুত্বের অনুপাত এম = 6-এর হ্যারিং-ব্লাম নিক্ষেপ ক্ষমতা রয়েছে। অন্যান্য রীতিনীতির মধ্যে রয়েছে হিটলি নিক্ষেপ ক্ষমতা এবং ফিল্ড নিক্ষেপ ক্ষমতা। এই সংজ্ঞাগুলির যে কোনও একটি অনুসারে নিক্ষেপ করার ক্ষমতাকে আরও বড় (কম ঋণাত্মক) করে আরও অভিন্ন পুরুত্ব পাওয়া যায়। নিক্ষেপ ক্ষমতার মতো কোষের কার্যকারিতা বর্ণনা করে এমন পরামিতিগুলি বিভিন্ন নকশার ছোট পরীক্ষা কোষে পরিমাপ করা হয় যার লক্ষ্য উৎপাদন ধাতুপট্টাবৃত স্নানের মতো অবস্থার পুনরুত্পাদন করা। হারিং-ব্লাম কোষ হারিং-ব্লাম কোষ একটি ধাতুপট্টাবৃত স্নানের ম্যাক্রো নিক্ষেপ ক্ষমতা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। কোষটি মাঝখানে একটি স্থির অ্যানোড সহ দুটি সমান্তরাল ক্যাথোড নিয়ে গঠিত। ক্যাথোডগুলি 1ঃ5 অনুপাতে অ্যানোড থেকে দূরে থাকে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সরাসরি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে দুটি ক্যাথোডে ধাতুপট্টাবৃতির পুরুত্ব থেকে ম্যাক্রো নিক্ষেপ ক্ষমতা গণনা করা হয়। কোষটি পার্সপেক্স বা কাচ থেকে তৈরি করা হয়। হাল কোষ হল এক ধরনের পরীক্ষা কোষ যা বৈদ্যুতিক আবরণযুক্ত স্নানের অবস্থা আধা-পরিমাণগতভাবে পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়। এটি ব্যবহারযোগ্য বর্তমান ঘনত্বের পরিসীমা, যোগাত্মক ঘনত্বের অনুকূলকরণ, অশুচি প্রভাবগুলির স্বীকৃতি এবং ম্যাক্রো-থ্রোয়িং পাওয়ার ক্ষমতার ইঙ্গিত পরিমাপ করে। হাল কোষ একটি ল্যাব স্কেলে ধাতুপট্টাবৃত স্নানের প্রতিলিপি তৈরি করে। এটি ধাতুপট্টাবৃত দ্রবণের একটি নমুনা দিয়ে ভরা হয়, একটি উপযুক্ত অ্যানোড যা একটি সংশোধনকারীর সাথে সংযুক্ত। "কাজ" একটি হাল কোষ পরীক্ষা প্যানেল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় যা স্নানের "স্বাস্থ্য" দেখানোর জন্য ধাতুপট্টাবৃত করা হবে। হাল কোষ হল একটি ট্র্যাপিজয়েডাল ধারক যা 267 মিলিলিটার ধাতুপট্টাবৃত স্নানের দ্রবণ ধারণ করে। এই আকৃতিটি পরীক্ষা প্যানেলটিকে অ্যানোডের কোণে স্থাপন করার অনুমতি দেয়। ফলস্বরূপ, আমানতটি তার দৈর্ঘ্য বরাবর একটি পরিসীমা বর্তমান ঘনত্বে ধাতুপট্টাবৃত করা হয়, যা একটি হুল কোষ শাসক দিয়ে পরিমাপ করা যেতে পারে। দ্রবণের আয়তন যোগাত্মক ঘনত্বের একটি আধা-পরিমাণগত পরিমাপের অনুমতি দেয়ঃ 267 মিলিলিটারের 1 গ্রাম সংযোজন ধাতুপট্টাবৃত ট্যাঙ্কে 0.5 ওজ/গ্যালের সমতুল্য। প্রভাব ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ওয়ার্কপিসের রাসায়নিক, শারীরিক এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে। রাসায়নিক পরিবর্তনের একটি উদাহরণ হল যখন নিকেল প্লেটিং জারা প্রতিরোধের উন্নতি করে। শারীরিক পরিবর্তনের একটি উদাহরণ হল বাহ্যিক চেহারার পরিবর্তন। যান্ত্রিক পরিবর্তনের একটি উদাহরণ হল প্রসার্য শক্তি বা পৃষ্ঠের কঠোরতার পরিবর্তন যা সরঞ্জাম শিল্পে একটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য। অন্তর্নিহিত তামা বা নিকেল-ধাতুপট্টাবৃত বর্তনীতে অ্যাসিড সোনার ইলেক্ট্রোপ্লেটিং যোগাযোগ প্রতিরোধের পাশাপাশি পৃষ্ঠের কঠোরতা হ্রাস করে। হালকা ইস্পাতের তামা-ধাতুপট্টাবৃত অঞ্চলগুলি মাস্ক হিসাবে কাজ করে যদি এই ধরনের অঞ্চলগুলির কেস শক্তকরণ পছন্দসই না হয়। টিনের জারণের কারণে পৃষ্ঠের ম্লানতা রোধ করতে টিন-ধাতুপট্টাবৃত ইস্পাত ক্রোমিয়াম-ধাতুপট্টাবৃত। নির্দিষ্ট ধাতু ইলেক্ট্রোপ্লেটিংয়ের বিকল্প কঠিন স্তরের উপর ধাতব আবরণ তৈরি করার জন্য বেশ কয়েকটি বিকল্প প্রক্রিয়া রয়েছে যা তড়িৎবিশ্লেষ্য হ্রাসের সাথে জড়িত নয়ঃ তড়িৎহীন জমা ধাতব আয়ন এবং রাসায়নিকযুক্ত স্নান ব্যবহার করে যা রেডক্স প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের ধাতুতে হ্রাস করবে। প্রতিক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয় অনুঘটক হওয়া উচিত, যাতে নতুন ধাতু ক্রমবর্ধমান আবরণের উপর জমা হয়, পুরো স্নানের মাধ্যমে একবারে পাউডার হিসাবে অবক্ষেপিত হওয়ার পরিবর্তে। ক্ষয় এবং জারা প্রতিরোধের জন্য নিকেল-ফসফরাস বা নিকেল-বোরন মিশ্র ধাতু, আয়না তৈরির জন্য রৌপ্য, মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডের জন্য তামা এবং আরও অনেক কিছু জমা করার জন্য বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ইলেক্ট্রোপ্লেটিংয়ের তুলনায় এই প্রক্রিয়াগুলির একটি প্রধান সুবিধা হল যে এগুলি নির্বিচারে আকৃতির পৃষ্ঠের উপর, এমনকি গর্তের অভ্যন্তরেও অভিন্ন পুরুত্বের আবরণ তৈরি করতে পারে এবং স্তরটিকে বৈদ্যুতিকভাবে পরিবাহিত করার প্রয়োজন হয় না। আরেকটি বড় সুবিধা হল যে তাদের শক্তির উৎস বা বিশেষ আকারের অ্যানোডের প্রয়োজন হয় না। অসুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে নিক্ষেপণের কম গতি, তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল রাসায়নিকের ব্যবহার এবং আবরণ ধাতুগুলির সীমিত পছন্দ। নিমজ্জন আবরণ প্রক্রিয়াগুলি স্থানচ্যুতি প্রতিক্রিয়াগুলিকে কাজে লাগায় যেখানে সাবট্রেট ধাতু দ্রবণীয় আয়নগুলিতে জারিত হয় এবং আবরণ ধাতুর আয়নগুলি হ্রাস পায় এবং তার জায়গায় জমা হয়। এই প্রক্রিয়াটি খুব পাতলা আবরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কারণ সাবট্রেটটি সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হওয়ার পরে প্রতিক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যায়। তবুও, এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ রয়েছে, যেমন বৈদ্যুতিন নিকেল নিমজ্জন স্বর্ণ (ইএনআইজি) প্রক্রিয়া মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডগুলিতে স্বর্ণ-ধাতুপট্টাবৃত বৈদ্যুতিক যোগাযোগ পেতে ব্যবহৃত হয়। স্পাটারিং একটি ইলেক্ট্রন বিম বা একটি প্লাজমা ব্যবহার করে ধাতুর মাইক্রোস্কোপিক কণাগুলি ভ্যাকুয়ামের স্তরের উপর বের করে দেয়। ভৌত বাষ্প জমা ধাতুটিকে বাষ্পীভূত করে স্তরের উপর স্থানান্তর করে। রাসায়নিক বাষ্প নিক্ষেপণ ধাতুর একটি উদ্বায়ী যৌগযুক্ত গ্যাস ব্যবহার করে, যা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে স্তরের উপর জমা হয়। গিল্ডিং হল ধাতুর উপর একটি সোনার স্তর সংযুক্ত করার একটি ঐতিহ্যবাহী উপায় যা একটি আঠালো ইতিহাস দ্বারা ধরে রাখা সোনার একটি খুব পাতলা শীট প্রয়োগ করে এটি তত্ত্বায়িত করা হয়েছে যে পার্থিয়ান সাম্রাজ্যের যুগে প্রথম তড়িৎপ্রলেপ দেওয়া হয়েছিল। 1930-এর দশকে ইরাকের জাতীয় জাদুঘরের সহকারী উইলহেলম কনিগ প্রাচীন ইরাক থেকে বেশ কয়েকটি খুব সূক্ষ্ম রূপালী বস্তু পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, যা সোনার খুব পাতলা স্তর দিয়ে ধাতুপট্টাবৃত ছিল এবং অনুমান করেছিলেন যে সেগুলি তড়িৎপ্রলেপযুক্ত ছিল। তিনি পারস্যের পার্থিয়ান (150 খ্রিষ্টপূর্বাব্দ-223 খ্রিষ্টাব্দ) এবং সাসানীয় (224-650 খ্রিষ্টাব্দ) সাম্রাজ্যের রাজধানী কেটেসিফোনের মহানগরের কাছে 1938 সালে আবিষ্কৃত একটি সম্ভাব্য পার্থিয়ান ব্যাটারির কথা উল্লেখ করে তাঁর ধারণাকে সমর্থন করেছিলেন। তবে এটি গবেষকদের দ্বারা ব্যাপকভাবে বাতিল করা হয়েছে। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকরা অবশ্য এখন সাধারণভাবে একমত যে কনিগ যে বস্তুগুলি দেখেছিলেন সেগুলি আসলে তড়িৎপ্রলেপযুক্ত ছিল না, বরং পারদ ব্যবহার করে আগুনের সোনালি রং ব্যবহার করা হয়েছিল। অতএব প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার এমন কোনও বস্তুর উদাহরণ নেই যা নির্ভরযোগ্যভাবে তড়িৎপ্রলেপনের লক্ষণ হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। 1805 সালে ইতালীয় রসায়নবিদ লুইজি ভ্যালেন্টিনো ব্রুগনাটেল্লি ইলেক্ট্রোপ্লেটিং আবিষ্কার করেন। ব্রুনাটেল্লি তার সহকর্মী আলেসান্দ্রো ভোল্টার পাঁচ বছর আগের আবিষ্কার, ভোল্টাইক পাইল, প্রথম বৈদ্যুতিন অবস্থানের সুবিধার্থে ব্যবহার করেছিলেন। ব্রুনাটেল্লির উদ্ভাবনগুলি ফরাসি একাডেমি অফ সায়েন্সেস দ্বারা দমন করা হয়েছিল এবং পরবর্তী ত্রিশ বছর ধরে সাধারণ শিল্পে ব্যবহৃত হয়নি। 1839 সালের মধ্যে, ব্রিটেন ও রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা স্বাধীনভাবে প্রিন্টিং প্রেস প্লেটের তামার ইলেক্ট্রোপ্লেটিংয়ের জন্য ব্রুনাটেলির মতো ধাতু-জমা প্রক্রিয়া তৈরি করেছিলেন। রাশিয়ার বরিস জ্যাকোবি কেবল গ্যালভানোপ্লাস্টিকই আবিষ্কার করেননি, বরং ইলেক্ট্রোটাইপিং এবং গ্যালভানোপ্লাস্টিক ভাস্কর্যও তৈরি করেছেন। উদ্ভাবক পিটার বাগ্রেশন, বিজ্ঞানী হাইনরিখ লেনজ এবং বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লেখক ভ্লাদিমির ওদোয়েভস্কির মতো ব্যক্তিরা প্রযুক্তির আরও বিকাশে অবদান রেখে রাশিয়ায় গ্যালভানোপ্লাস্টিক্স দ্রুত ফ্যাশনে আসে। 19 শতকের মাঝামাঝি সময়ে রাশিয়ায় ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ব্যবহারের সবচেয়ে কুখ্যাত ঘটনাগুলির মধ্যে ছিল সেন্ট পিটার্সবার্গে সেন্ট আইজাকের ক্যাথেড্রালের বিশাল গ্যালভানোপ্লাস্টিক ভাস্কর্য এবং মস্কোর খ্রীষ্টের ত্রাণকর্তার ক্যাথেড্রালের স্বর্ণ-বৈদ্যুতিন গম্বুজ, যা বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু অর্থোডক্স গির্জা। এর পরপরই, ইংল্যান্ডের বার্মিংহামের জন রাইট আবিষ্কার করেন যে পটাসিয়াম সায়ানাইড সোনা এবং রূপালী তড়িৎপ্রলেপনের জন্য উপযুক্ত তড়িৎবিশ্লেষ্য। রাইটের সহযোগী জর্জ এলকিংটন এবং হেনরি এলকিংটনকে 1840 সালে তড়িৎপ্রলেপনের জন্য প্রথম পেটেন্ট প্রদান করা হয়। এই দুজন তারপর বার্মিংহামে ইলেক্ট্রোপ্লেটিং শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন যেখান থেকে এটি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। 1844 সালের উলরিচ ইলেকট্রিক্যাল জেনারেটর, বর্তমানে থিঙ্কট্যাঙ্ক, বার্মিংহাম সায়েন্স মিউজিয়ামে, শিল্পে ব্যবহৃত প্রাচীনতম বৈদ্যুতিক জেনারেটর। এটি এল্কিংটন দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল। হ্যামবুর্গের নর্ডডিউশ অ্যাফিনারি ছিল প্রথম আধুনিক ইলেক্ট্রোপ্লেটিং প্ল্যান্ট যা 1876 সালে উৎপাদন শুরু করে। তড়িৎরাসায়ন বিজ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে তড়িৎপ্রলেপনের সাথে এর সম্পর্ক বোঝা যায় এবং অন্যান্য ধরনের অ-আলংকারিক ধাতব তড়িৎপ্রলেপনের বিকাশ ঘটে। নিকেল, পিতল, টিন এবং জিঙ্কের বাণিজ্যিক ইলেক্ট্রোপ্লেটিং 1850-এর দশকে তৈরি করা হয়েছিল। এল্কিংটনের পেটেন্টের উপর ভিত্তি করে ইলেক্ট্রোপ্লেটিং বাথ এবং সরঞ্জামগুলি অসংখ্য বড় আকারের বস্তুর ধাতুপট্টাবৃতকরণ এবং নির্দিষ্ট উত্পাদন ও প্রকৌশল প্রয়োগের জন্য স্কেল করা হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বৈদ্যুতিক জেনারেটরের বিকাশের সাথে সাথে ধাতুপট্টাবৃত শিল্প একটি বড় উত্সাহ পেয়েছিল। উপলব্ধ উচ্চতর স্রোতের সাথে, ধাতব মেশিনের উপাদান, হার্ডওয়্যার এবং স্বয়ংচালিত যন্ত্রাংশগুলির জন্য ক্ষয় সুরক্ষা এবং পরিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি উন্নত করার পাশাপাশি আরও ভাল চেহারা সহ প্রচুর পরিমাণে প্রক্রিয়া করা যেতে পারে। দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং ক্রমবর্ধমান বিমান শিল্প হার্ড ক্রোমিয়াম প্লেটিং, ব্রোঞ্জ খাদ প্লেটিং, সালফামেট নিকেল প্লেটিং সহ অন্যান্য অসংখ্য প্লেটিং প্রক্রিয়া সহ আরও উন্নয়ন এবং পরিমার্জনকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। প্লেটিং সরঞ্জামগুলি ম্যানুয়ালি পরিচালিত টার-লাইনযুক্ত কাঠের ট্যাঙ্ক থেকে স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জামগুলিতে বিকশিত হয়েছিল, যা প্রতি ঘন্টায় হাজার হাজার কিলোগ্রাম যন্ত্রাংশ প্রক্রিয়াকরণ করতে সক্ষম। মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যানের প্রথম প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি ছিল প্লাস্টিকের উপর ধাতুটিকে তড়িৎপ্রলেপ দেওয়ার প্রযুক্তি তৈরি করা। ফাইনম্যান তাঁর বন্ধুর মূল ধারণাকে একটি সফল উদ্ভাবনে পরিণত করেছিলেন, যার ফলে তাঁর নিয়োগকর্তা (এবং বন্ধু) তাঁর দেওয়া বাণিজ্যিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরেছিলেন কিন্তু অন্যথায় তা পূরণ করতে পারতেন না। আরও দেখুন অ্যানোডাইজিং ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেক্ট্রোগ্যালভানাইজেশন ইলেক্ট্রোপলিশিং ন্যানোল্যামিনেশন ইলেক্ট্রোফর্মিং রেফারেন্স গ্রন্থপঞ্জি ধাতব ধাতুপট্টাবৃত ইতালীয় উদ্ভাবন